276 MIINERAUX. 



fait avec le fer 5 en employant un cement : tons deux 

 se deteriorent egaleuient et perdent leur qualite par 

 des chaudes reiterees ; et la pratique par laquelle on 

 a cru remedier a ce defaut, en donnant a chaque 

 morceau de fer la forme de la piece qu'on veut con- 

 vertir en acier, a elle-meme son inconvenient, car 

 celles de ces pieces, comme sabres, couteaux, ra- 

 soirs, etc., qui sont plus minces dans le tranchant 

 que dans le dos , seront trop acier dans la partie 

 mince, et trop fer dans 1'autre ; et d'ailleurs les pe- 

 tites boursouflures qui s'elevent a leur surface ren- 

 droient ces pieces defectueuses. II faut de plus que 

 1'acier cemente soit corroye , sue,, et soude, pour avoir 

 de la force et du corps ; en sorte que ce precede, de 

 forger les pieces avant de les mettre dans le cement, 

 lie peut convenir que pour les morceaux epais dont 

 on ne veut convertir que la surface en acier. 



Pour faire de 1'acier avec la fonte de fer il faut 

 commencer par rendre cette fonte aussi pure qu'il 

 est possible avant de la tirer du fourneau de fusion; 

 et pour cela , si Ton met huit mesures de mine pour 

 faire de la fonte ordinaire, il n'en faudra mettre que 

 six par charge sur la rneme quantite de charbon, afin 

 que la fonte en devienne meilleure. On pourra aussi 

 la tenir plus long-temps en bain dans le creuset, 

 c'est-a-dire quinze ou seize heures au lieu de douze ; 

 elle achevera pendant ce temps de s'epurer : eiisuite 

 on la coulera en petites gueuses ou lingots ; et pour 

 la depurer encore davantage, on fera fondre une se- 

 conde fois ce lingot dans le feu de l'amnerie : cette 

 seconde fusion lui donnera la qualite necessaire pour 

 devcnir du bon acier au iiioyeri du travail suivant. 



